ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
5á7 
puedan deducirse algunas consecuencias que se aprovechen en la 
práctica del beneficio, y de modo que sea, además, posible estable- 
cer comparaciones entre la porfirizacion, tal como se ejecuta en 
los diversos distritos mineros mexicanos. En efecto, en las taho- 
nas guanajuatenses la molienda es más fina que en las de Zacate- 
cas, en las cuales se carga mayor cantidad de mineral y á veces 
se aumenta el número de los descargues semanarios. Bajo esta 
base la porfirizacion zacatecana resulta más económica; pero es 
claro que la división de la materia se avanza ménos, y conviene 
por tanto establecer un procedimiento expedito con el fin de for- 
mar comparaciones entro la diversa finura do la porfirizacion. 
Con este motivo presentaré los resultados de unas cuantas ex- 
periencias que he practicado, sometiendo á la análisis mecánica 
muestras tomadas do las tortas en beneficio, en las cuales la masa 
general de la molienda se encuentra perfectamente homogeniza- 
da por la mezcla que producen los repasos. La muestra de Gua- 
najuato procede de la Hacienda de Rocha, que como queda dicho, 
es la de mayor magnitud en el distrito. Una muestra de Zacate- 
cas corresponde á la Hacienda de Sauceda, que es do las más ex- 
tensas en la localidad. Procede otra de la gran Hacienda do Proa- 
ño, en Fresnillo, que porfiriza con grandes arrastres movidos por 
vapor, y en fin, otro ejemplar corr-ísponde á la Hacienda de San 
Grabriel, en el Cedral, en la que so benefician minerales do Ca- 
torce. 
Con el objeto do llevar más adelante la comparación, presento 
además, el examen de una muestra tomada por mí mismo de la 
molienda fina producida por el molino hidráulico californiano de 
almadanetas, de la hoy extinguida oficina de concentración y be- 
neficio que pertenecía á la Sociedad norte-americana. La Luz 
Minnig and Milling Company; oficina que estuvo situada en el 
arroyo, abajo del Socavón de San Bernabé, al Noroeste de la po- 
blación de la Luz, en Guanajuato. 
El procedimiento seguido para ejecutar la análisis mecánica, 
fué el siguiente: La porción húmeda do la muestra, so colocó den- 
tro de un frasco de vidrio de tapón esmerilado; se agregó agua cla- 
ra hasta llenar los dos tercios ó tres cuartos del frasco; se tapó és- 
te y se agitó después vivamente, con el objeto de desloir bion el 
ejemplar. Después de un reposo de tros ó cuatro segundos, se 
